-314- 



Mineralogie. 



Minerallagerstätten. 



B. Granigg: Zur Anwendung metallographischer Me- 

 thoden auf die mikroskopische Untersuchung von Erz- 

 lagerstätten. V, Uber einige Mikrostrukturen von Erzen 

 der „Kieslager". (Metall und Erz. 1916. 13. 169—177.) 



Es werden Anschliffuntersuchungen von Erzen der „Kieslager" mit- 

 geteilt, soweit sie sich auf die mikroskopischen Kennzeichen der häufigsten 

 Erze und ihrer Verwachsungsstrukturen beziehen. Genetische Betrachtungen 

 und Dünnschliffstudien werden noch nicht gebracht. 



Pyrit. Kenntlich in den Anschliffen an seiner hellgelben Farbe, 

 großen Härte, geringen Polierfähigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen- 

 über dem Einfluß chemischer Agenzien. Struktur ist bei homogenen 

 Aggregaten eine Pflasterstruktur, bei heterogenen oft eine „Porphyr- 

 struktur". Fast immer sind die Pyritkristalle bei Gegenwart anderer 

 Erze „deformiert", teils chemisch, teils mechanisch. Es entstehen Breccien- 

 strukturen, Mörtelkranzstrukturen' und „Pyritknollen". Bemerkenswert ist, 

 daß Kupferkies häufig an den Ausspitzungen des Pyrits zu finden ist : Verf. 

 deutet dies als ein Hinwandern an Stellen geringeren Druckes. Oft ent- 

 stehen dann „Fluidalstruktureir. Arsenkies ist etwas heller, meist 

 idiomorphe rhombische Kristallschnitte oder Zwillinge bildend. Seine Idio- 

 morphie gegen Pyrit wird als Zeichen höheren Alters aufgefaßt. Magnetit, 

 dunkler grau, reagiert auf Salzsäuredämpfe. Stets idiomorph (Oktaeder und 

 Spinell - Zwillinge), was ebenfalls als ein Zeichen höheren Alters dem 

 Pyrit gegenüber aufgefaßt wird. Kupferkies: kenntlich an der gelben 

 Farbe, guten Politurfähigkeit und geringeren Härte. Die elektrolytische 

 Anfärbung mit Kaliumbromat. die Verf. empfiehlt, hat den Übelstand, 

 daß sie die einzelnen Individuen eines Aggregats nicht differenziert. 

 Kupferkies scheint stets jünger zu sein als Pyrit, Arsenkies und die 

 Gangarten. Magnetkies steht in bezug auf Härte, Politurfähigkeit 

 und Glanz dem Kupferkies nahe, unterscheidet sich aber von ihm durch 

 seine „braune" Farbe [? eher cremegelb im Vergleich zum rein schwefel- 

 gelben Kupferkies. Ref.]. Durch Kaliumbromat oxydiert, aber auch nicht in 

 einzelne Körner differenziert. Vorkommen ähnlich wie Kupferkies. Blei- 

 glanz: weich, hell glänzend, weiß, dreieckige Aussprünge. Jüngeres 

 Erz auf Kieslagern. Zinkblende: lichter grau als Magnetit, un- 

 empfindlich gegen Reagentien. Jünger als Pyrit, aber älter als Bleiglanz. 

 — Der Arbeit sind 36 Mikrophotographien im auffallenden Licht bei- 

 gegeben, darunter 6 Autochromaufnahmen. Fundpunkte: Agordo, Sulit- 

 jelma, Röros, Tangendorf (Tirol), Fragant (Kärnten), Prettau (Tirol), Lam- 

 nitztal (Kärnten), Tessenberg (Tirol), Walchen (Steiermark). — Die Arbeit 

 ist ein wertvoller Beitrag zu der Kenntnis der Beschaffenheit der viel- 

 umstrittenen Kieslager. Sie ist ermöglicht worden durch Anwendung der 

 Mikroskopie im auffallenden Licht, bei deren Anwendung auf Erze in 

 Europa der Verf. bahnbrechend gewirkt hat. [Ref. möchte aber zwei 

 Bedenken nicht verhehlen : einmal ist die strukturelle Unterscheidung 



